\documentstyle{j-article}
\begin{document}
\title{固形燃料 裏マニュアル ver. 1.20}
\author{吉野 惇郎}
\maketitle
%
\section{出発前の確認}
%
\subsection{薬品類}
一回一テーブル当り以下の量が必要。

\begin{tabular}[htb]{lr}
酢酸カルシウム&1.8 g\\
エタノール&30 mL\\
\end{tabular}

酢酸カルシウム一水和物を用いる場合は、2.0g必要。以降も1.8gを2.0gに読みかえること。
%
\subsection{器具類}
テーブルごとに必要な器具は以下の通り。

\begin{tabular}[htb]{ll}
50 mLビーカー&$\times$ 2\\
撹拌棒&$\times$ 1\\
\end{tabular}

また、準備に必要な器具は以下の通り。

\begin{tabular}[htb]{l}
メスシリンダー or 5mLメスピペット\\
薬匙\\
\end{tabular}
%
\section{準備}
%
\subsection{演示前に調製するもの}
\begin{enumerate}
\item 酢酸カルシウム 1.8gに水 5mL加えて撹拌し溶かす。
\end{enumerate}
%
\subsection{演示時にテーブルに用意するもの}
\begin{enumerate}
\item 酢酸カルシウム飽和溶液 (50mLビーカー)
\item エタノール 30mL (50mLビーカー)
\item 撹拌棒 $\times$ 1
\end{enumerate}
%
\section{演示}
%
\subsection{安全確認事項}
\begin{itemize}
\item 固形燃料の燃焼中は周囲が高温になる。火傷注意。生徒にも注意を促す。
\item 火気の使用。衣服に引火しないように。生徒にも注意を促す。
\item 可燃性液体の使用。エタノールに引火しないように。
\item 固形燃料以外の物に火がついたときはすぐに水を用いて消す。
こぼれたエタノールは濡れた雑巾で拭き取る。
\item 火傷したらとにかく水道の流水で冷やす。
\end{itemize}
%
\subsection{手順と要点}
\begin{enumerate}
\item 酢酸カルシウム飽和溶液にエタノールを加え、
振り混ぜるか撹拌棒でつつくかして酢酸カルシウムをエタノールに行き渡らせる。
\item 全体がゲル化し始めたら放置して固まるのを待つ。
\end{enumerate}
\begin{itemize}
\item かなりあっけなくゲルが生成するので、説明等々をいつどのようにするかを工夫のこと。
\end{itemize}
%
\subsection{注意点と備考}
\begin{itemize}
\item 固形燃料は火力が強い。20分以上継続して燃焼できる。
\item 燃えているのはエタノール。炎の色が薄いので注意。
\item 酢酸カルシウムはエタノールにはほとんど溶解しないので、エタノール中で析出し、コロイド粒子になってゲル化する。ゲルがエタノールを閉じこめるので固形燃料になる。
\item 現在のところ、この火は石鹸を作る実験で活用してもらえそうです。
\end{itemize}
%
\section{後片付け}
%
\subsection{演示後すぐにすること}
固形燃料の灰を突き崩し、火を付けて完全にエタノールを燃焼させる。
これが充分冷めてから袋に入れて持ち帰れるようにする。
%
\subsection{後日すること}
灰はそのまま固形廃棄物として排出する。
%
\subsection{注意点と備考}
\begin{itemize}
\item 燃焼後の灰は酢酸カルシウムか、酸化カルシウム系の何か。
\end{itemize}
%
\section{検討課題}
ゲルのかたまり具合には個人差がある。必ずうまくいく要素の発見が必要か。
%
%\section{改訂履歴}
%\begin{description}
%\item [1.10β $\rightarrow$ 1.20] 酢酸カルシウム飽和溶液の調製を演示時から準備時に変更。
%\item [1.00β $\rightarrow$ 1.10β] ゲル化の手順を変更。
%\end{description}
\end{document}
